148 Karl Beck. 
Bei diesen Kurven treten die kleinen Ungleichheiten zwischen den 
einzelnen Azimuten etwas deutlicher zutage als bei denen für 6,. 
6, beschreibt im allgemeinen zwischen 0° und 180° drei vollständige 
sinusförmige Kurven. Auffallend ist, dass 6„ die Inversion der 
6,-Kurven nicht aufweist, indem sich Wellenberg und Wellental 
nicht gegeneinander verschieben, und dass daher oberhalb der In- 
version 6 näher an der Richtung bleibt, für die 6, ein Minimum 
hat. Auf den Grund davon wird bei den Energieberechnungen näher 
eingetreten werden. Die Amplitude der Variation von o,„ erreicht 
früher als bei anders orientierten Platten ihr Maximum, nimmt aber 
schon bei mässig starkem A sehr rasch ab und verschwindet für 
‚stärkere H fast ganz. So bleibt bei 1110 Gauss nur noch eine sehr 
schwach gekrümmte Kurve übrig, die mit der Symmetrie der Platte 
in keinem Zusammenhang mehr zu stehen scheint. Auch ihre Am- 
plitude nimmt mit weiter wachsendem H angenähert byperbolisch 
ab, weil die noch übrigbleibenden kleinen Drehmomente sich in 
sehr hohen Feldern kaum mehr ändern. 
Wegen der geringen Variation von 6, wird für diese Platte von 
einer Kombination der beiden Komponenten in der Zeichnung Um- 
gang genommen, da die betreffenden Kurven sich bei dem anwend- 
baren Masstab zu wenig von Kreisen entfernen. Entsprechendes gilt 
für die Magnetisierungskurven für ein bestimmtes Azimut mit va- 
riablem H: die Kurven bieten nichts Neues und decken sich fast 
vollständig. Von Interesse wären übrigens bloss die Kurven für die 
Richtung einer 2-zähligen Achse in die um 30° davon verschiedene 
(Projektion einer Würfelkante auf die Oktaederfläche). Diese schneiden : 
sich in den mittleren Feldern im Gebiete der Inversion; für kleines 
H und ebenso für starkes fallen sie vollständig zusammen. 
2. Das Drehmoment. 
Die Messungen der Magnetisierungsintensität haben ergeben, 
dass die hauptsächlichsten Unterschiede derselben in den verschie- 
denen Richtungen des Kristalls sich in den mittleren Feldern zeigen, 
also gerade dort, wo bis jetzt an ferromagnetischen Substanzen noch 
am wenigsten ausgearbeitete Ergebnisse vorliegen, im Gegensatz zu 
den schwachen Feldern (anfängliche Suszeptibilität) und den sehr | z 
starken (Sättigungsintensität). Sie eignen sich deswegen, und auch 
weil sie in den Details beträchtliche Abweichungen voneinander en: 
aufweisen, nur schlecht zur Charakterisierung des magnetischen 
Verhaltens der Kristalle, und es muss womöglich eine andere Grösse = 
N Er 
